1B-a01

回転機

大電流通電可能な Gd 系高温超電導小型固定子巻線の開発
Development of Small Sized Gd-system HTS Stator Windings
with Large Current Transport Capability
岡島 慎弥，中村 武恒，雨宮 尚之(京大); 永浜 恭秀，鈴木 敏司(JASTEC)OKAJIMA Shinya， NAKAMURA Taketsune， AMEMIYA Naoyuki (Kyoto Univ.); NAGAHAMA Yasuhide，
SUZUKI Toshiji (JASTEC)
E-mail: s-okajima@asl.kuee.kyoto-u.ac.jp
1. はじめに
我々は，かご型誘導モータの回転子を超電導化した高温超電導誘導
同期モータ(High Temperature Superconducting Induction/Synchrono
us Motor: HTS-ISM)の研究開発を行っている[1]。本研究では，HTS-I
SM の高効率・高トルク密度化を実現するため，さらに固定子の超電導化とその大電流容量化を目的としている。本講演では，Gd 系高温超電導コイルを用いた大電流小型固定子を試作し，その直流通電特性を実
験的・解析的に評価したので報告する。
2. 固定子諸元Fig.1 には，試作した超電導固定子の外観写真を示す。固定子巻線は，(株)フジクラ製 Gd 系高温超電導線材を用いたレーストラックシングルパンケーキコイルから構成されており，コイル直線部長 90 mm，曲線部長
約 31 mm，使用線材長は約 1931 mm/個 である。固定子巻線コイルを
12 個作製し，3 相 2 極の集中巻構成とした。

Fig. 1 Photograph of small sized Gd-system HTS stator

3. 解析方法
試作した Gd 系コイルを固定子鉄心中に挿入した状態で，四端子法にて直流通電特性を測定した[2]。また，Gd 系高温超電導コイルの直流通電特性を，線材の自己磁界ならびに鉄心中設置に伴う鏡像効果を考慮して解析的に評価した。超電導線材における電界-電流密度特性の定量的評価式については，九州大学の木須らが提案しているパーコレー
ション遷移モデルに基づく解析式[3]を利用した。まず，Gd 系高温超電導コイルの 1/2 モデルについて，直流通電した際の垂直磁界成分の空間分布を電磁界解析により求めた。そして，メッシュ毎の垂直磁界から局所電圧を計算し，それをコイル全長に亘り加算することで総電圧を計算した。
4．解析結果と考察
電磁界解析により求めた線材幅広面に垂直な磁束密度のコンター図
を Fig.2 に示す。この磁束密度をもとに，コイルの電圧-電流特性を計算し測定結果と比較したところ，Fig.3 のようによく一致した。この結果により，鉄心中における Gd 系高温超電導コイルの非線形電界-電流密度特性が定量的に表現されたと考えられる。今後，本評価式を用いて HTS 固
定子巻線の詳細設計と交流通電特性解析を進めていく予定である。

Fig. 2 Contour map of magnetic flux density that isvertical to the winding (analysis result)

謝辞
Gd 系高温超電導コイルの直流通電特性の測定実験を行って頂いた，
京都大学大学院工学研究科電気工学専攻西村立男氏(H27 年 3 月修了)に深く感謝いたします。
参考文献[1] 中村武恒: 低温工学， Vol. 47， No. 6 (2012) pp. 384-391[2] 西村 立男: 京都大学修士論文(2014)[3] 木須 隆暢 他: 低温工学， Vol. 34， No. 7(1999) pp. 322-331

Fig. 3 Calculated and measured voltage-current
characteristics of HTS stator winding― 16 ―

第91回

2015年度春季低温工学・超電導学会

1B-a02

回転機

高温超電導誘導同期回転機における負荷特性の温度依存性
Temperature Dependence of Load Characteristics in HTS Induction/Synchronous Motor
中村 武恒，西村 立男，岡島 慎弥，雨宮 尚之 (京大)
NAKAMURA Taketsune, NISHIMURA Tatsuo, OKAJIMA Shinya, AMEMIYA Naoyuki (Kyoto Univ.)
E-mail: tk_naka@kuee.kyoto-u.ac.jp
１．はじめに
我々は，輸送機器や電力・産業応用を目指した高温超電
導 誘 導 同 期 モ ー タ (High Temperature Superconducting
Induction/Synchronous Motor: HTS-ISM）の研究開発を推進している[1-3]。当該モータの定常時運転温度は，システム総合効率最大化の観点から，冷凍機 COP とモータ特性のトレードオフとして決定されなければならない（一般に，冷凍機 COP
が温度上昇に伴って向上するのに対して，超電導特性は逆の温度依存性を有する）。本研究では，数分程度以上の長い
可変速時間を有するシステムにおいて，定常時は上記決定した効率最大化温度で運転する一方で，高負荷が要求される
短時間運転モードでは温度を積極的に下げて，HTS 線材の臨界電流向上分のみで駆動する技術を検討している。本講
演では，温度可変駆動システム実現の一環として，10 kW 級
HTS-ISM における定常負荷特性の温度依存性を解析的に検討したので報告する。
２．対象とした回転機と解析方法
Table Iには検討対象とした10 kW級HTS-ISMの諸元を，またFig. 1には2次元電磁界解析モデルをそれぞれ示す。さらに，Fig. 2には，HTSロータバー1本の電圧－電流特性から求めた非線形抵抗の温度依存性を示す。同特性において，大電流通電時は，銀シースへの分流を想定して一定抵抗値（100 µΩ）に固定している。上記抵抗特性を，Fig. 1のロータ
バー特性に反映して電磁界解析を実施した。
３．解析結果と考察
Fig. 3には，解析によって得られた磁束密度コンター図（V=250 V, f= 40 Hz, s= 0.005, N= 1194 rpm）を示す。同図から明らかなように，運転温度77 Kと65 Kでは磁束密度分布に大きな変化が無く，即ち同一の起磁力条件では，電磁エネルギー変換に寄与する磁束の空間分布もほぼ同様と考えられる。換
言すると，温度低下に伴う高出力化は，主としてHTSロータバ
ーの誘導電流（超電導遮蔽電流）の変化に帰着される。解析
結果から，温度77 Kで10.4 kWの出力は，65 Kまで下げると15.0 kWにまで向上している。
具体的な解析方法など，詳細は講演当日に報告する。
謝辞
本研究は，科学研究費補助金(基盤研究(B)，課題番号:
26289076)の助成を受けて実施された。
参考文献
1. 中村武恒: 電気学会誌, Vol. 130, No. 12 (2010) pp.
828-831
2. 中村武恒: 低温工学, Vol. 47, No. 6 (2012) pp. 384-391
3. 中村武恒: 応用物理, Vol. 82, No. 7 (2013) pp. 579-582
Table I Specifications of 10 kW class HTS-ISM
Stator
Rotor
Pole number
4
Slot number
36
44Outer diameter
157 mm
99.4 mm
Inner diameter
100 mm31.0 mm
Length
88.0 mm88.0 mm
Turn number
30-

Fig. 1 2D model of 10 kW class HTS-ISM
120
100
Resistance R (µΩ)

77 K

70 K 65 K

80
60
40
20
0
500

1000
1500
Transport current I (A)2000

Fig. 2 Temperature dependence of nonlinear resistanceof an HTS rotor bar(a) T= 77 K(b) T= 65 K
Fig. 3 Analysis results of magnetic flux density contours in
HTS-ISM (V= 250 V, f= 40 Hz, s= 0.005, N= 1194 rpm)

― 17 ―

第91回

2015年度春季低温工学・超電導学会

1B-a03

回転機

20 kW 級高温超電導誘導同期モータの開発現状と将来展望
Development Status and Future Perspective of 20 kW ClassHTS Induction/Synchronous Motor
中村 武恒，松尾 哲司 (京大); 伊藤 佳孝，吉川 雅章，寺澤 俊久 (イムラ材研);
大橋 義正 (アイシン精機); 古瀬 充穂 (産総研)，福井 聡 (新潟大)NAKAMURA Taketsune, MATSUO Tetsuji (Kyoto Univ.); ITOH Yoshitaka, YOSHIKAWA Masaaki, TERAZAWA Toshihisa (IMRA
MATERIAL); OHASHI Yoshimasa (AISIN SEIKI); FURUSE Mitsuho (AIST); FUKUI Satoshi (Niigata Univ.)
E-mail: tk_naka@kuee.kyoto-u.ac.jp
１．はじめに
我々は，JST-ALCA プロジェクト（先端的低炭素化技術開発）の一環として，輸送機器（バス，トラック，自動車 他）への実用を目指した高温超電導誘導同期モータ(HTS-ISM: High
Temperature Superconducting Induction/Synchronous Motor）の 研 究 開 発 を 推 進 し て い る [1, 2] 。 本 プ ロ ジ ェ ク ト は ， (1)HTS-ISM の研究開発，(2) 回転機制御技術開発，(3) 小型
冷却構造・方式の研究開発，(4) 小型・高効率冷凍機の研究開発を 4 本柱としており，即ち超電導回転機システム全体の研究開発を実施している。本講演では，20 kW 級プロトタイプ
機の開発現状について報告するとともに，次期 50 kW 級モデル機や 100 kW 級実用機開発のための将来展望について説明する。
２．開発現状Fig. 1には，開発した20 kW級プロトタイプ機の外観写真を示す。本機では，既試作のNEDOプロ20 kW級機に比較して
磁気体積70%低減に挑戦し，定格出力(20.0 kW)および過負荷出力(26.8 kW)を実現した[3]。また，非線形磁束フロー抵抗を効果的に利用することで，急激な加減速に対しても回転安定であることを明確化した。その他，大電流容量・低損失の固定子巻線技術も開発し，既に190 A@77 Kの固定子が完成しており，さらなる大電流容量化の目途も立っている。
一方，上記モータを収容する冷却構造や冷却方法についても種々検討を進めている。特に，大トルクを室温空間に伝達する小型クライオスタットの開発に関しては，大きな温度勾配を補償してかつ固定子－回転子間のギャップ0.35 mm程度を維持する必要があるが，詳細な3次元熱歪解析に基づいて開発に成功している。その他，小型・高効率スターリング冷凍機についても試作が完了し，現在実験的かつ解析的検討を進めているところである。
３．将来展望Table Iには，50 kW級モデル機(固定子外径: 294 mm，回転子外径: 160 mm，ギャップ長: 0.35 mm，積厚: 100 mm)の電磁設計結果を示す[4]。同表に示すように，(電圧，電流)=(267
V，150 A)の駆動条件にて53 kWが実現されている。さらに，条件を(300 V，300 A)にすると125 kWに達しており，即ち実用機の出力も実現可能と考えられる。Fig. 2には冷凍機一体型
HTS-ISM駆動系のイメージ図を，またFig. 3にはパートレイン
系の概念図をそれぞれ示す。今後，インバータも含めたシス
テム全体の最適構成を検討することによって，究極の低炭素化を目指していく予定である。
謝辞
本研究は，(独)科学技術振興機構(JST)のプロジェクト“H24
年度戦略的創造研究推進事業 先端的低炭素化技術開発（ALCA）”「低炭素社会を支える輸送機器用超伝導回転機システム」の一環として実施されたものである。
参考文献
1. 中村武恒: 低温工学, Vol. 47, No. 6 (2012) pp. 384-391
2. 中村武恒: 応用物理, Vol. 82, No. 7 (2013) pp. 579-582
3. T. Nakamura et al., IEEE Trans. Appl. Supercond, in
press

4.

西村立男 他: 2015 年度春季低温工学・超電導学会(2015) 1B-a04

Fig. 1 Photograph of 20 kW class prototype HTS-ISM

Table I Designed result of a 50 kW class model HTS-ISM(Drive frequency: 60 Hz, Short time rating)
Drive condition
TorqueOutput power
267 V, 150 A
281 Nm
53 kW
300 V, 300 A
663 Nm
125 kW― 18 ―

Fig. 2 Future image of HTS-ISM drive system

Fig. 3 Future image of HTS-ISM powertrain

第91回

2015年度春季低温工学・超電導学会

1B-a04

回転機

輸送機器応用を目指した 50 kW 級高温超電導誘導同期モータの電磁設計
Electromagnetic Design of 50 kW Class HTS Induction/Synchronous Motor
for Transportation Equipment
西村 立男，中村 武恒，岡島 慎弥，郭 思宇，松尾 哲司，雨宮 尚之 (京大)；吉川 雅章，伊藤 佳孝，寺澤 俊久 (イムラ材研究)
NISHIMURA Tatsuo, NAKAMURA Taketsune, OKAJIMA Shinya, KAKU Siyu, MATSUO Tetsuji,
AMEMIYA Naoyuki (Kyoto Univ.); YOSHIKAWA Masaaki, ITOH Yoshitaka, TERAZAWA Toshihisa (IMRA MATERIAL)
E-mail: tk_naka@kuee.kyoto-u.ac.jp

１．はじめに
我々は，輸送機器(電車，バス，自動車 他)への実用を目指 し た 高 温 超 電 導 誘 導 同 期 モ ー タ (HTS-ISM: High
Temperature Superconducting Induction/Synchronous Motor)の研究開発を実施している。これまで，20 kW 級プロトタイプ機を試作し，全負荷実験に成功している[1]。本開発で得られた知見をもとに，50 kW 級全超電導モデル機の電磁設計を行った。特に，HTS 磁気遮蔽体を利用したリラクタンストルク付与機の設計例について報告する。
２．50 kW 級モデル機の諸元
Table I には，50 kW 級モデル機の諸元を示す。本開発
では，固定子ならびに回転子を超電導巻線で構成する全超電導化に挑戦する。特に，HTS 固定子巻線については，
許容曲げ径，テープ形状(幾何学的制約条件)や鉄心内通
電特性(電磁的制約条件)を考慮した特有のコイル巻線形状などを考慮する必要があり，同特性に関するこれまでの知見をベースに構造を決定した。
３．解析方法
Fig. 1には，2次元断面解析モデルを示す。同モデルについて，駆動周波数60 Hz，すべり10-7 の準同期回転[2]を想定した電磁界解析を実施して，電磁トルクから機械出力を評価した。さらに，回転子鉄心中にHTS磁気遮蔽体も挿入して，始動・過負荷時のリラクタンストルク付与も検討した[3]。
４．解析結果と考察
Fig. 2には，最大出力時における磁束密度コンター図の解
析結果を示す。同図から明らかなように，最大出力時の磁束密度最大値は，磁気遮蔽体の有無に関わらずほぼ2.4 T程度となっている。なお，本磁束密度は短時間の最大出力時の値であり，定常駆動状態では非飽和領域で運転される。
Table IIには，得られたトルクならびに出力値を示す。磁気遮蔽体を挿入することによって，回転数300 rpm (定トルクモードの最高回転数)における最大トルク1631 Nm，最大出力51.2
kWが得られている。その他，垂直巻法[4]なども提案しており，同巻線法による設計結果などについても，講演当日に報告する。
謝辞
本研究は，(独)科学技術振興機構(JST)のプロジェクト“H24
年度戦略的創造研究推進事業 先端的低炭素化技術開発（ALCA）”「低炭素社会を支える輸送機器用超伝導回転機システム」の一環として実施されたものである。
参考文献
1. T. Nakamura et al., IEEE Trans. Appl. Supercond, inpress
2. G. Morita et al., Supercond. Sci. Technol., Vol. 19(2006) pp. 473-478
3. T. Nishimura et al., IEEE Trans. Appl. Supercond, Vol.
24, No. 3 (2014) 5200504
4. Unpublished

Table I Specifications of 50 kW class HTS-ISM
Item
Value
Pole number
4
Slot number of stator
12
Number of rotor bars
34
Stator’s outer diameter
285 mmStator’s inner diameter
160.6 mm
Rotor’s outer diameter
160 mmRotor’s inner diameter
50 mm
Gap length
0.3 mmStator’s length
100 mmFig. 1 Analysis model of 50 kW class fully
superconducting HTS-ISM(a) Without HTS shield body(b) With HTS shield bodyFig. 2 Analysis results of magnetic flux density contours
for 50 kW class HTS-ISM
Table II Analysis results of maximum output (300 rpm)
TorqueOutput power
Without HTS shield body1569 Nm
49.3 kWWith HTS shield body
1631 Nm
51.2 kW― 19 ―

第91回

2015年度春季低温工学・超電導学会

1B-a05

回転機

可変速駆動高温超電導誘導同期モータへの適用を志向した
比熱利用型冷却方式の提案と基礎特性評価
Proposal and Fundamental Characateristic Evaluation of Specific Heat Aided Cooling Method for
HTS Induction/Synchronous Motor under Variable Speed Control
入山 周平，中村 武恒，雨宮 尚之 (京大)； 大橋 義正 （アイシン精機）
IRIYAMA Shuhei, NAKAMURA Taketsune, AMEMIYA Naoyuki (Kyoto Univ.); OHASHI Yoshimasa (AISIN SEIKI)
E-mail: tk_naka@kuee.kyoto-u.ac.jp
１．はじめに
我々は，JST-ALCA プロジェクト（先端的低炭素化技術開発）の一環として，輸送機器（バス，トラック，自動車 他）への実用を目指した高温超電導誘導同期モータ(HTS-ISM: High
Temperature Superconducting Induction/Synchronous Motor)
システムを研究開発している[1, 2]。本講演では，始動時などの短時間過負荷時に比熱を利用して冷却する方法を提案する。また，同方法による回転機冷却特性を熱伝導方程式に基づいて評価したので報告する。
２．比熱利用型冷却方式の考え方
HTS-ISMは，かご形誘導機と同様の構造を有しながら，同期ならびにすべり回転の両立，高トルク密度化などの特長を有する[1, 2]。一方で，同機は可変速駆動が前提となるため，その熱負荷(損失)が駆動モードによって大きく変化する。一般には，短時間継続する高出力始動時には大きな熱負荷が発生するが，一方で定常駆動時の熱負荷は比較的小さい。
従って，冷凍機冷却を考える場合，熱負荷のピーク値に対して冷凍出力を設計すると，定常駆動時に冗長なスペックになってしまい，かつ冷却系が大きくなってシステムが成立しない。
そこで，高出力時（短時間）には，冷凍機の冷凍出力を超える
熱負荷を系の熱容量で吸収して温度上昇を抑え，定常出力時に，吸収した熱負荷を抜熱する冷却方式を提案する。本冷却方式を採用すれば，冷凍機に要求される冷凍出力を低減できると期待される。
３．解析対象と一次元モデル
上記提案した冷却方式の成立性を検証するために，一次元熱解析モデルを作成して，差分法によりシミュレーションを行った。Fig. 1には，解析対象とした20 kW級HTS-ISMの外観
写真を示す。なお，我々の先行研究[3]によって，積層ケイ素
鋼板の積厚方向(モータシャフト軸方向)の熱通過率が，径方向に比較して極端に小さいことが解析的かつ実験的に明らかになっている。そこで，まず本研究では，コイルエンド部などの冷却効果は無視して，径方向の一次元熱伝導方程式を作成して，陰解法[4]によって解析した。Fig. 2に解析モデルを示すが，固定子端部には冷却のためのNeumann条件を，また回転子端部には断熱条件をそれぞれ設定した。さらに，固定子－回転子間のギャップはヘリウムガス冷却を想定しており，対流熱伝達率 hを仮定した。図中のTemp1～Temp6は，温度観測点を表す。
４．解析結果と考察
Fig. 3には，シミュレーション結果の一例を示す。本解析に際して，HTS-ISM本体の熱負荷（発熱）は固定子及び回転子
で一様に生じるものと仮定した。また，初期発熱はモータの定常出力時の熱負荷(156 W)として印加し，温度収束後に最大出力時の熱負荷(351 W)とした。解析結果から，モータの最大出力時において，二次巻線に用いた超伝導線材の臨界温度
約110 K に達するまでに10ssオーダーの時間がかかることが分かり，最大出力を短時間定格に適用した場合の，比熱利用型冷却方式の有効性が確かめられた。ギャップ熱伝達率が異なる場合の解析結果の比較検討他，詳細な検討内容は講演当日に報告する。

謝辞
本研究は，(独)科学技術振興機構(JST)のプロジェクト“H24
年度戦略的創造研究推進事業 先端的低炭素化技術開発（ALCA）”「低炭素社会を支える輸送機器用超伝導回転機システム」の一環として実施されたものである。
参考文献
1. 中村武恒: 低温工学, Vol. 47, No. 6 (2012) pp. 384-391
2. 中村武恒: 応用物理, Vol. 82, No. 7 (2013) pp. 579-582
3. 渡邊潤 他: 2014 年度春季低温工学・超電導学会，
2C-a06 (2014)
4. 日本機械学会：伝熱工学, (日本機械学会，2005)― 20 ―

Fig. 1 Photograph of a 20 kW class HTS-ISM

Fig. 2 One dimensional thermal analysis modelFig. 3 Analysis result
第91回

2015年度春季低温工学・超電導学会

1B-a06

回転機

20 kW 級高温超電導誘導同期モータの可変速駆動に向けた過渡特性評価
Transient Characteristic Evaluation of HTS Induction/Synchronous
Motor for Variable Speed Control
村中 啓太郎，中村 武恒，小笠 卓郎，雨宮 尚之(京大)； 伊藤 佳孝（イムラ材研）
MURANAKA Keitaro, NAKAMURA Taketsune, OGASA Takuro,
AMEMIYA Naoyuki (Kyoto Univ.); ITOH Yoshitaka (IMRA MATERIAL)
E-mail: k-muranaka@asl.kuee.kyoto-u.ac.jp
１．はじめに
我々は，輸送機器への適用を目指した高温超電導誘導同期 モ ー タ (High Temperature Superconducting Induction/Synchronous Motor: HTS-ISM)の研究開発を実施している[1]。輸送機器への適用を目指す際，可変速駆動が必要不可
欠であり，特有の駆動モードに対して最適な制御法を確立する必要がある。上記制御を実現するためには，HTS-ISM の過渡特性も含めた正確な特性解析コードが要求される。
本研究では，20 kW 級プロトタイプ機について，無負荷可変 速 試 験 を 行 い ， 過 渡 回 転特 性 を 実 験 的 に 評 価 し か つ
MATLAB®/Simulink®解析を実施したので報告する。
２．対象とした回転機
Fig. 1には，実験および解析対象とした20 kW級HTS-ISMの外観写真を示す。本試作機は，3相8極であり，固定子の外径は265 mm，回転子の外径は159.4 mm，ギャップ長は0.6mm，積み厚は206 mmである。
また，固定子巻線には8/9短節銅巻線を，回転子かご形巻
線にはDI-BSCCO®線材をそれぞれ適用している。
３．実験方法過 渡 特 性 評 価 試 験 の 構 成 図 を Fig. 2 に 示 す 。
MATLAB®/Simulink® 上でシミュレーションモデルを作成し，LT-RTSim-Ⅱ®を介して任意のパターンの指令電圧および指令周波数をインバータに入力することが出来る。
この実験システムを利用して，加減速の時間を変えた可変速試験を無負荷で行った。なお，本実験では / の傾きは固定した。
４．解析結果と考察
解析は，MATLAB®/Simulink®を用いて行った。かご形誘導機の電圧方程式ならびに力学方程式を適用し，2次側HTS巻線の非線形抵抗値を考慮した，HTS-ISMの解析コードを開発した。
Fig. 3には，加減速時間を5.0 sとした場合の実験および解析結果を示す。
様々な可変速パターンにおいて，二次側鎖交磁束の時定数が機械系の時定数よりも常に小さく，回転安定性[2]が保証されることを実験によって確かめ，その結果を解析と比較することが可能となった。
さらに詳細な検討は，講演当日に報告する。
謝辞
本研究は，(独)科学技術振興機構(JST)のプロジェクト“H24
年度戦略的創造研究推進事業 先端的低炭素化技術開発（ALCA）”「低炭素社会を支える輸送機器用超伝導回転機システム」の一環として実施されたものである。
参考文献
1. 中村武恒 他: 応用物理, Vol. 82, No. 7 (2013) pp.
579-582.
2. H. Kitano et.al: IEEE Transactions on Applied
Superconductivity, vol. 23, no. 3 (2013.06) 5202505 (5pp).

Fig. 1 Photograph of 20 kW class HTS-ISM considered
for experiment and analysis

Fig. 2 Experimental system of 20 kW class HTS-ISM

Fig. 3 Example of experimental and analytical results― 21 ―

第91回

2015年度春季低温工学・超電導学会

1B-p01

鉄系線材

超伝導テープの臨界電流特性と磁束ピン止め特性
Critical current and flux pinning characteristics in Sr0.6K0.4Fe2As2 superconducting tapes
顧 清洋, 倪 宝栄（福岡工大）; 張 献平, 馬 衍偉（中国科学院）
GU Qingyang, NI Baorong (Fukuoka Institute of Technology); ZHANG Xianping, MA Yanwei (Chinese academy of Sciences)E-mail: mam14006@bene.fit.ac.jp

′

ac

=

1

0 c

(1)

Where µ0 is space permeability.[2] And the displacement offlux lines ( u ) and their restoring force density ( Fr ) are
derived as
∅
ac
r =
, ,
2
0

19.5k
24.4k
29.4K

109

22.4k
26.8K
4.2K

108

Jc (A/m2)

2. Sample preparation and measurement
Fe-clad Sr0.6K0.4Fe2As2 tapes were fabricated by the ex situ
PIT method. Sr fillings, K pieces, and Fe and As powder with aratio of Sr: K: Fe: As = 0.6: 0.4: 2: 2 were mixed for 15h by theball-milling method. 5% excess As and 10–20% excess K werealso added to compensate for the loss during fabrication. The
precursors were added 5 wt% Sn by hand with an agate mortar.
The milled powders were packed into Nb tubes and thensintered at 900°C for 20–35 h. Then the fine powders were
packed into Fe tubes, sealed and then cold worked into tapes byswaging, drawing and flat rolling. Finally, the tapes were cut
into short samples and sintered at 850–900°C for 1–60 min.[1]The measurement was carried out by the means ofCampbell’s method. An external dc magnetic field ( B ) and asmall ac magnetic field ( bac ) were applied parallel to the longaxis of a superconducting slab. By measuring the ac flux
moving into and out of the sample, ac magnetic fielddependence of penetrated ac flux can be obtained. And,according to the Bean-London model, the slope of increasing
part of ’ vs. bac gives Jc in sample as

Fig.1 by dotted line. It turned out that Jc values of Fe-sheathedsuperconducting Sr0.6K0.4Fe2As2 tapes are fairly high during 20
K to 30 K. Our results indicate that the flux pinning mechanismof the sample in the temperature range of 20 K to 30 K is
similar to that in 4.2K. Besides, the dash-dot lines presented in
Fig.2 are the approximations of each experimentally obtained
αL with the relationship of αL∝ B3/2 which can be considered as
an evidence that he flux pinning behavior in the sample can be
explained with conventional flux pinning theory.

107

106

105
0

2

4

6

8

B (T)
Fig.1 Dc magnetic field dependence of critical current
density at different temperatures
1018

1017
19.5K

1016

αL (N/m4)

1. Introduction
Recently, we successfully developed the Fe-sheathedsuperconducting Sr0.6K0.4Fe2As2 tape with the criticaltemperature of 32.5 K and fairly high critical current density of
1.5×108 A/m2 at 10 T and 4.2 K.[1] The critical current
characteristic is considered as one of the most important factors
for the applications of superconducting materials. Therefore,
precise estimation of temperature and magnetic fielddependence of critical current density (Jc) is necessary. In thisstudy, the Jc in the temperature range of 20 K to 30 K and in themagnetic field of up to 7 T were measured by using an
inductive method (Campbell’s method). Furthermore, basing on
the experimental results of the penetrating ac magnetic flux
profile and the feature of ac magnetic field dependence ofpenetration depth, the flux pinning mechanism of the sample
within 20 K and 30 K was discussed.

22.4K
1015

24.4K

26.8K

1014

29.4K
1013

0.1

1

10

respectively. The Labusch parameter (αL) is determined fromthe slope of Fr vs. u curve in small displacement region, i.e., in
the regime of reversible fluxoid motion.

B (T)Fig.2 Dc magnetic field dependence of Labusch
parameter at different temperatures

3. Result and discussion
Fig.1 shows dc magnetic field dependence of Jc measured at
different temperatures. As we can see in Fig.1, Jc denoted by
the solid lines presents a sharp drop of critical current density
when a small dc magnetic field below 0.5 T is applied,followed by gradually flat decrease when dc magnetic field
increases continually from 0.5 T to 7 T. The results we obtained
match well up with the previous data measured by the standard
four-probe method at the temperature of 4.2 K as shown inReference
1. He Lin et al.: Effects of heating condition and Sn additionon the microstructure and superconducting properties of
Sr0.6K0.4Fe2As2 tapes. Physica C 2013:495: 48-54
2. Campbell AM. The response of pinned flux vortices to
low-frequency fields. J Phys C 1969;2:1492-1501.

― 22 ―

第91回

2015年度春季低温工学・超電導学会

1B-p02

鉄系線材

銀シース(Sr, K)Fe2As2 線材における臨界電流密度の異方性
Anisotropy of critical current densities in Ag-sheath (Sr, K)Fe2As2 tapes
淡路 智，中澤邑支朗，土屋 雄司，小黒 英俊，渡辺 和雄（東北大）;林 鶴，姚 超，張 現平，馬 衍偉（中国科学院）
AWAJI Satoshi, NAKAZAWA Yushiro, TSUCHIYA Yuji, OGURO Hidetoshi, WATANABE Kazuo (Tohoku Univ.); LIN He,YAO Chao, ZHANG Xianping, MA Yanwei (CAS)E-mail: awaji@imr.tohoku.ac.jp
1．はじめに鉄系超伝導線材のうち(Sr,K)Fe2As2 (Sr122)系の開発が進んでおり，4.2 K, 10T で 105A/cm2 を越える実用レベルの臨界
電流密度 Jc が報告されている[1]。Sr122 系は，高温超伝導体と同様に c 軸に垂直な層状構造を有しており，これに起因した異方性が超伝導特性に現れるが，その異方性パラメータが 2程度と小さく，強磁場応用に向いていると考えられる。結晶構
造や物理定数から予想すると，磁場中の超伝導特性は，磁場を c 軸に印加した場合に低く，ab 面方向の場合に高くなる。
しかし，一部の線材ではその逆の異方性が Jc に現れる。特に，Jc の高い試料で，その傾向が強い。今回，Jc の異方性について議論するため，磁場・磁場角度依存性を測定し，その磁束
ピンニング機構について議論する。

参考文献
1. X. Zhang, et al.: Appl. Phys. Lett., Vol. 104, (2014) 202601.

BtapeB//tapeJc (A/cm2)

4x104
3x104
2x104
1x104

5 V/cm criterion
T= 4.2 K
0
5
10
B (T)

15

20

Fig. 1 Field dependence of Jc for hot pressed
Ag/Sr122 at 4.2 K.

1.10

Ag/(Sr0.6K0.4)Fe2As2 tape (HH-20)

1.05
Jc()/Jc(0)

3．実験結果Fig. 1 にホットプレスによって作製した Ag/(Sr, Fe)122 テー
プ線材の，4.2 K における Jc の磁場依存性を示す。10 T 以下の低磁場では，Btape の Jc が B//tape よりも大きくなっているが，高磁場では逆転していることが分かる。このテープは，ほぼ c 軸配向しているので，Btape は B//c と同等と考えることができる。したがって，Bc よりも B//c の方が小くなっている低磁場の Jc 特性は，Sr122 系の本質的な異方性とは異なっていると考えられる。実際，不可逆磁場は，Bc の方が B//c よりも高く，Jc の高磁場側と同じ異方性を示した。図２に，各磁場の Jcの角度依存性を示す。5 T では，= 0付近にブロードなピー
クが存在し，= 40付付近に肩をもってそれ以上で急激に低下する振る舞いを示した。10 T では異方性がほぼ無くなってフラットとなり，15 T では= 90に向かって上昇する傾向を示
し，有効質量モデルに近い振る舞いをしていることが分かる。
同試料の 30 K における Jc の角度依存性を，図３に示す。30
K では，Jc の異方性が逆転する磁場が，約 1.5 T と 4.2 K よりも低下している。Jc の角度依存性の磁場変化は，定性的に
4.2 K と類似しているが，低磁場の= 0近傍のブロードなピークは，磁場の増加に伴って，一旦= 40近傍のピークへと変化し，その後= 90近傍の Jc が相対的に向上することで，最終的に= 90にピークを持つ角度依存性となっている。したがって，低磁場で有効に働く何らかの磁束ピンニングセンターが示唆され，これが，Jc を押し上げていると予想される。当日は，TEM や極点測定の結果なども合わせて，磁束ピンニン
グについて議論する。

Ag/(Sr0.6K0.4)Fe2As2 tape (HH-20)

5x104

1.00
0.95
0.90

15 T
10 T
5 V/cm criterion
5T
T= 4.2 K
0.85-40 -20 0 20 40 60 80 100 120
 ()Fig. 2 Angular dependence of normalized Jc for hot
pressed Ag/Sr122 at 4.2 K.

2.00

Jc()/Jc(0)2．実験方法
試料は中国科学院の馬グループにおいて powder in tube
(PIT)法で作製された，Sr0.6K0.5Fe2As2.1(Sr122)線材である[1]。
900ºC で 35 h 熱処理をした焼結体の粉を，内径 5 mm，外形 8mm の銀パイプへ入れ、線引き・圧延後に 850-880ºC で 30
min の熱処理をした。この際，一部の線材には，ホットプレスを施した。試料は，角度回転プローブにセットし，4.2 K では液体ヘリウム浸漬冷却で，それ以上の高温ではヘリウムガスフロ
ー中で温度制御を行った。臨界電流及び不可逆磁場を，４端子法によって測定した。

6x104

1.50

Ag/(Sr0.6K0.4)Fe2As2 tape (HH-20)
10.0 T
5.0 T
4.0 T
3.0 T
2.5 T
2.0 T
1.5 T
1.0 T
0.5 T
0.2 T

1.00
5 V/cm criterion
T= 30 K
-20 0 20 40 60 80 100 120
 ()Fig. 3 Angular dependence of normalized Jc for hot
pressed Ag/Sr122 at 30 K.

― 23 ―

第91回

2015年度春季低温工学・超電導学会

1B-p03

鉄系線材

鉄系超伝導線材 Sr122 の機械特性と超伝導特性
Mechanical and superconducting properties of Sr122 Fe-based superconducting wire
小黒 英俊，淡路 智，渡辺 和雄（東北大）; 張 現平，姚 超，馬 衍偉（中国科学院）
OGURO Hidetoshi, AWAJI Satoshi, WATANABE Kazuo (Tohoku Univ.); ZHANG Xianping, YAO Chao, MA Yanwei (CAS)E-mail: h-oguro@imr.tohoku.ac.jp
1．はじめに鉄系超伝導線材は、低温での Bc2 が高い事が知られており、
強磁場応用に向けて線材開発が活発に行われている。この中で、既に実用に近い臨界電流密度 Jc に達している線材が現れており、磁場中における Jc 特性も高い線材が現れている[1]。そこで、実際の応用に向けた基礎特性の検証として、機械特性の評価をする必要があるが、その報告はまだ少ない[2]。
122 型超伝導体における臨界温度 Tc の圧力依存性はよく調べられており、Tc が圧力により様々な変化をすることが知られている[3]。また、Tc は Fe 及び As で形作られる四面体の構造に依存し、正四面体に近いほど Tc が高くなることが報告されている[4]。これは、結晶格子にひずみが生じることで超伝導特性が変化することを示している。このことから、鉄系線材
を超伝導マグネットへ応用する時など、電磁力下で使用する
場合には、超伝導特性が変化してしまう可能性がある。
本発表では、122 系の超伝導線材を用いて低温下で引張り試験を行い、超伝導特性の変化を調べた。さらに、超伝導特性に及ぼすひずみ効果の起源に関して考察した。

Fig. 1 Critical currents and n-values as a function of
applied tensile strain for the Sr122 wire at 4.2 K and 10 Tparallel to the tape surface.

2．実験方法
試料は中国科学院の馬グループより提供された、
Sr0.6K0.5Fe2As2.1(Sr122)線材を用いた[1]。幅 4 mm 厚さ 0.5 mmのテープ形状であり、900ºC で 35 h の熱処理をした焼結体の粉を銀シースへ入れ、線引き後に 850ºC で 30 min の熱処理をした線材である。これにひずみゲージを貼り付け、強磁場低温下引張り試験機に取り付け、臨界電流 Ic のひずみ依存性を測定した。測定は、温度 4.2 K、磁場 18 T 以下で行った。また、
Tc のひずみ依存性を調べるため、引張りひずみ下において電気抵抗測定を行い、Tc のひずみ依存性の測定も行った。
Tc は、相転移のカーブを外挿し、ゼロ抵抗となるときの温度として導出した。
3．実験結果Fig. 1 に、4.2 K において線材のテープ面に平行方向に 10
T を印加した際の、Sr122 線材の Ic のひずみ依存性を示す。
これを見ると、0.05%以下のひずみを与えると Ic は低下するが、さらにひずみを大きくすると、Ic が上がっていくことが分かった。
Fig. 1 には、n 値のひずみ依存性も示しているが、こちらはひずみにより低下する傾向は見られたが、20 以上の値を維持していたため、0.25%までは超伝導領域にクラックなどは入っていないことが予想される。0.25%以上のひずみを与えると、電流-電圧曲線に抵抗性電圧が発生することから、0.25%以上のひずみで何らかの劣化が始まっていることが確認された。
Fig. 2 に Tc の引張りひずみ依存性を示した。Tc は 0.20%のひずみで劣化し始めているが、それより小さいひずみ領域においては、Ic のひずみ依存性と同じ振る舞いを示した。これは、Ic のひずみによる変化が、Sr0.6K0.5Fe2As2.1 の超伝導特性そのものの変化が原因として起こっていることを示している。
Ag シース線材の Ic が引張りひずみを与えると向上する現象は、[2]の論文でも見られているが、0.05%以下のひずみで Icが低下する現象は見えていない。原因として考えられることは、
高圧下において見られる 2 GPa 以下の圧力下では Tc が向上
し、それ以上の圧力をかけていくと Tc が下がっていく現象と、Fig. 2 Critical temperature as a function of applied tensile
strain for the Sr122 wire.
Fe および As で作られる四面体構造の Fe と As との間の角度に依存した Tc の変化とが、組み合わされて観測されていることが考えられる。これを確かめるためには、超伝導体に加わる
残留ひずみを調べ、静水圧ひずみの大きさ、及び、格子定数を測定することで Fe と As のなす角度、つまり、格子の変形によるひずみ(偏差ひずみ)の影響を考慮する必要がある。
参考文献
1. X. Zhang, et al.: Appl. Phys. Lett., Vol. 104, (2014)
202601
2. P. Kováč, et. al.: Supercond. Sci. Technol., Vol. 28, (2015)
035007
3. K. Igawa, et al.: J. Phys. Soc. Jpn. Vol. 78, (2009) 025001
4. C. H. Lee, et al.: Solid State Commun., Vol. 152, (2012)644― 24 ―

第91回

2015年度春季低温工学・超電導学会

1B-p04

鉄系線材

臨界電流密度の向上を目指した(Ba,K)Fe2As2 超伝導線材の開発
Enhanced transport critical current densities of (Ba,K)Fe2As2 superconducting PIT wires

3

-0.02
-0.04
x=0.2
x=0.25x=0.3
x=0.35
x=0.4
x=0.45

-0.06
-0.08
-0.1
0

2．実験方法さまざまな K 濃度 x を持つ(Ba,K)Fe2As2 多結晶体試料（x =0.2、0.25、0.3、0.35、0.4、0.45）を合成し、ex-situ PIT 法を用
いて超伝導線材化した。シース材には銀を用いて、各溝ロー
ルにより圧延加工した後、長さ 5 cm 程度に短尺化して SUS 管に封入し、700℃で 20 時間の熱処理を行った。これらの線材に関して、磁化測定から Tc を決定し、コア部分の X 線回折（XRD）スペクトルから不純物量の評価を行った。x = 0.3 に関しては、多結晶試料に KAs を加えて銀管に詰めた線材を作製し、KAs 添加による不純物生成の抑制効果を検証した。
高 Jc 化には、テープ状に加工することが有効であることが報告されているため、「x = 0.3 + 0.04KAs」の線材については、
角溝ロールにより圧延加工した後、平ロールによりテープ化し、油圧プレスにより一軸圧縮を加えた。これらの線材について、
4 端子法による臨界電流測定を行い、Jc を評価した。
3．結果
K 濃度の異なる多結晶体試料を用いて作製した線材の Tcを調べたところ、Fig. 1 に示すように、x = 0.3 の場合において最も高い Tc ～ 38 K が得られた。これは、もとの多結晶体試料の Tc とほぼ同じ値である。
しかしながら、焼成後の線材コアの XRD パターンから、主に FeAs が不純物として生成することが確認された。この原因としては、熱処理中に K や As のような元素が欠損してしまうことが考えられたので、多結晶体を銀管に詰める際に KAｓを添加することで不純物の析出を抑制できるのではないかと考えた。そこで、高い Tc を持つ x = 0.3 の線材使用に着目し、モル比で 0-6 %の KAｓを添加した線材を作製し、KAｓ添加による不純物の生成状況を XRD パターンで確認した。
Figure 2 に、x = 0.3 の多結晶体に KAs を 0-6 %加えて作製した線材コアの XRD パターンを示す。添加する KAｓ量の増加に伴い、不純物として生成していた FeAs の回折ピークの減少が認められ、4％以上の KAｓ添加で、FeAs 由来のピークが観測されないことが判明した。
このように詰め込む多結晶体の K 濃度や KAs 添加によって線材の特性が大きく変化することを明らかにした。講演では、それぞれの線材における Jc 測定の結果と合わせて報告する。

0

10

20
30
Temperature (K)40

Fig.1 The temperature dependence of magnetic
susceptibility of (Ba,K)Fe2As2 wires with various K
concentration x = 0.20-0.45.

(112)

(103)

※ FeAsIntensity (a.u.)

x=0.3

(110)

1．はじめに(Ba,K)Fe2As2 は高い超伝導転移温度（Tc）、高い臨界磁場、低い異方性を持つことから高磁場応用に向けた線材化の研究が精力的に行われている。(Ba,K)Fe2As2 超伝導 PIT 線材は、超伝導コア部分の高密度化により、その臨界電流特性が飛躍的に向上している[1,2]。本研究では、超伝導コア部分の高密度化とともに、コア部分試料の高品質化に着目し、線材の臨 界 電 流 密 度 （ Jc ） を 向 上 さ せ る こ と を 目 的 と し て 、(Ba,K)Fe2As2 超伝導 PIT 線材の K 濃度（x）の最適化及び、
KAs 添加による超伝導コアの純良化に取り組んだ。また高品質化された原料粉末を用いて、コアの高密度化を目指したテープ線材を作製した。

Susceptibility (emu/cm ・Oe)

石井 慧，麻生 達也，伊豫 彰，西尾 太一郎（東理大）；
石田 茂之，土屋 佳則，木方 邦宏，李 哲虎，松崎 邦男，山崎 裕文，鬼頭 聖,馬渡 康徳，永崎 洋，吉田 良行（産総研）
ISHII Akira, ASO Tatsuya, IYO Akira, NISHIO Taichiro (TUS);
ISHIDA Shigeyuki, TSUCHIYA Yoshinori, KIHOU Kunihiro, LEE Chul-Ho, MATSUZAKI Kunio,
YAMASAKI Hirofumi, KITO Hijiri, MAWATARI Yasunori, EISAKI Hiroshi, YOSHIDA Yoshiyuki (AIST)
E-mail: ishii.a@aist.go.jp※

x=0.3+0.02KAs※※

x=0.3+0.04KAs
x=0.3+0.06KAs

30

31

32

33
2θ (deg)

34

35

36

Fig.2 The powder XRD patterns of (Ba,K)Fe2As2 wires
with different amount of excess KAs.

参考文献
1. J. D. Weiss, et al., Nature Mater. 11, 682 (2012).
2. Z. Gao, et al., Supercond. Sci. Technol. 28, 012001(2015).

― 25 ―

第91回

2015年度春季低温工学・超電導学会

1B-p05

鉄系超伝導体Ag-Sn 合金を被覆材とした高 Jc PIT Ba-122 テープ線材の作製
Fabrication of PIT Ba-122 tape with high Jc by using Ag-Sn alloy sheath
戸叶 一正、 Gao Zhaoshun、 松本 明善、 熊倉浩明 （NIMS）
E-mail: TOGANO.Kazumasa@nims.go.jp

１．はじめに鉄系超伝導体は高い臨界温度(Tc)と極めて高い上部臨
界磁界(Hc2)を有するため、液体ヘリウムのみならず液体
水素、冷凍機冷却など中温度での強磁場発生用線材としての応用が期待されている。そのため Powder-in-tube(PIT)法による線材化研究が行われてきているが、最近
Ba-122、Sr-122 を対象にして、磁界中、4.2 K で 105A/cm2
近くの実用レベルの Jc が報告されるようになった。
PIT Ba-122 線材は通常純銀を被覆材として作製されている。しかし、純銀は機械的強度が弱く、将来のマグネット応用を考えた場合は、線材としての強度向上が課題となってくる。本研究では純銀の替わりに機械的強度の優れた Ag-Sn 合金を被覆材として使用した効果について報告する。
2．実験方法(Ba,K)Fe2As2 の前駆体は、各元素単体の原料をボールミルで混合、熱処理することによって作製し、次いでその粉末を Ag-Sn 合金管につめて溝ロール、圧延、プレスによりテープ状に加工した。Ag 中の Sn 濃度は 2-7at%の間で変化させた。Ag-Sn 合金は加工硬化が純銀より大きい
ため、必要に応じて中間焼鈍(600ºC)を加えた。最終熱処理は 700-850ºC、2-5 時間の条件で行った。得られたテープについて、4.2 K、磁場中で臨界電流(Ic)の測定を行い、Ag-Sn 合金被覆を除いたコア部の断面積で除して Jc を求めた。さらに光顕観察、走査電顕観察、X 線回折、硬度試
験などを実施し、Ag 被覆材への Sn 添加の影響について考察した。
3．実験結果Ag-Sn 合金を被覆した試料の臨界温度(Tc)は磁化測定でオンセットが 37 K であり、この値は純銀を用いた場合と殆ど変化がない。Fig. 1 は Ag-5at%Sn/Ba-122 テープの Jc-H 特性を示す。通常の純銀を用いた ex-situ PIT テープでは、800ºC 以
上の熱処理を施さないと、Jc 値は得られない。しかし、この図から分かるように、Ag-Sn 合金を被覆材とすると、700℃の低温熱処理でも 104A/cm2(at 4.2K, 10T)を優に越える優れた
Jc 特性が得られている。このような最適熱処理温度の低下は、微量な Sn がコア部に拡散したためと思われるが、詳細については現在研究中である。
Ag-Sn 被覆材によって期待されるもう一つの効果は機械的な強度の増加である。加工中は加工硬化によって硬度は上昇するが、Sn 添加したほうがその度合いは著しく大きい。その結果、Fig. 2 に示したように結晶配向が改善され、かつ組織が緻密化される。なお、最終熱処理後の被覆部の硬度は、純銀
で Hv=45.0、Ag-7at%Sn で Hv=61.4 であった。
機械的強度の増加と熱処理温度の低下は、将来の実用化を考えた場合極めて有利である。現在組織との関連を調べると同時に、さらなる Jc の向上を目指して条件の適正化を試み
ている。

4．謝辞
一部のAg-Sn合金の溶製にあたっては、NIMS、超伝導線材ユニットの菊池章弘氏からご協力を得た。ここに謝意を表したい。

Fig. 1 Jc-H curves for the Aｇ－5aｔ％Sn/Ba-122 tapes heat
treated at different temperatures.

Fig. 2 Grain structures observed by SEM on the fractured
cross sections of a) Ag/Ba-122 and b) Ag-5at%Sn/Ba-122
tapes.

― 26 ―

第91回

2015年度春季低温工学・超電導学会

1B-p06

鉄系超伝導体圧延法によって作製した SUS/Ag 二重被覆 Ba-122 テープの高磁界特性
High magnetic field properties of stainless steel/Ag double sheathed Ba122 tapes fabricated byrolling process
高召順, 戸叶一正, 松本明善, 熊倉浩明（物材機構）
GAO Zhaoshun， TOGANO Kazumasa, MATSUMOTO Akiyoshi, KUMAKURA Hiroaki (NIMS)
E-mail: gao.zhaoshun@nims.go.jp
1．Introduction
The iron-based superconductors with very high upper
critical field (Hc2) and small anisotropy have been regarded asa potential candidate material for high field applications [1].
Recently, the transport Jc of Ag sheathed Ba(Sr)122 wires weregreatly improved [2-4]. However, a drawback of using pure Ag
as the sheathing material is that the mechanical properties arequite weak. It is crucial to fabricate mechanically strong
conductors for high-field superconducting magnet. In this work,
we propose a new sheath architecture of stainless steel(SUS)/Ag double sheath. The composite sheath consists of a
SUS external layer and a protective Ag layer situated between
the superconducting ceramic core and the SS layer. We foundthat the use of a double sheath is effective for improving the
Jc-H performance.
2．Samples and experiments
The precursors of Ba0.6K0.4Fe2As2.1 were prepared from Ba
filings, K pieces, Fe powder and As pieces [3]. In order tocompensate for loss of elements, the starting mixture contained
10-20% excess K. Ba122 tapes were fabricated by an ex-situ
powder-in-tube (PIT) process. The details of fabrication
process were described elsewhere [4]. The transport criticalcurrent Ic at 4.2 K and its magnetic field dependence were
evaluated by the standard four-probe method, with a criterionof 1 μV/cm. The transport critical current density, Jc, wascalculated by dividing Ic by the cross sectional area of theBa122 core. Magnetic fields up to 12 T were applied parallel tothe tape surface. We also carried out Ic measurement in a 28 T
hybrid magnet of the Tsukuba Magnet Laboratory (TML) of
National Institute for Materials Science. We carried out
mechanical polishing using emery paper and lapping paper,and then Ar ion polishing by cross section polisher to observe
the surface morphologies of the tapes precisely. After thepolishing, we performed scanning electron microscopy (SEM)
observations using a SU-70 (Hitachi Co. Ltd.).
3．Experimental results and discussion
Figure 1 shows the in-field transport Jc performance of
SUS/Ag double sheathed Ba-122 tapes along with reported
values of conventional Nb based superconducting wires and
PIT processed MgB2. The Jc-H curves for rolled and pressed
tapes both show extremely small magnetic field dependence
and exceed 3×104A/cm2 under 28 T, which are much higher
than those of low-temperature superconductors. Very recently,
further improvement of Jc values were achieved by optimizing
the wire fabrication technology. At 4.2 K, the Jc reaches to thepractical level of 105 A/cm2 in magnetic fields up to 10 T forpressed tapes by intermediate annealing process. Even for the
as-rolled tape a high Jc value of 8.6×104 A/cm2 at 10 T was
obtained after using the small size SUS pipe.
Figure 2 exhibits the typical SEM images of the fracture
and polished surface for the rolled and pressed tapes. BothSUS/Ag double-sheathed tapes display a denser and moretextured microstructure than the tape with Ag sheath. Highstrength and Young’s modulus of SUS result in higher
compression stress during cold rolling and heat treatment
processes. Thus, the density and texture in the SUS/Ag double

sheathed tapes were improved comparing with the Ag single
sheathed samples [3].
In conclusion, excellent transport Jc values under highmagnetic field up to 28 T were achieved in SS/Ag double
sheathed Ba1-xKxFe2As2 tapes. The well textured
superconducting grains and high core density are responsible
for this high Jc performance. We believe that this simple andscalable process is very promising for fabricating long length
Ba122 wires for high field magnets.

Fig. 1 Transport Jc values plotted as a function of appliedmagnetic field. Jc of Ba122 tapes are compared to commercial
NbTi, Nb3Sn and MgB2 wires.

a

b

c

d

Fig. 2 Typical TEM images of fracture surfaces for rolled (a)and pressed (c) tapes and polished surfaces for rolled (b) andpressed (d) tapes, respectively.
参考文献
1. Y. Kamihara, et al. J. Am. Chem. Soc. 130 (2008) 3296.
2. K. Togano, et al. Supercond. Sci. Technol. 26 (2013)
115007.
3. Gao, Z. et al. Sci. Rep. 4, (2014) 4065.
4. Gao, Z. et al. Supercond. Sci. Technol. 28 (2015) 012001.

― 27 ―

第91回

2015年度春季低温工学・超電導学会

1B-p07

鉄系超伝導体鉄系混合アニオン化合物 Sr2CrFeAsO3-δの輸送特性の評価
Transport properties of iron-based mixed anion compounds Sr2CrFeAsO3-δ
松本 裕介，藤岡 弘孝, 的場 正憲, 神原 陽一（慶大）；瀬戸 誠, 北尾 真司（京大）
Matsumoto Yusuke, Fujioka Hirotaka, Matoba Masanori, Kamihara Yoichi(Keio Univ.); Seto Makoto, Kitao Shinji(Kyoto Univ.)
E-mail: yusukematsumoto@keio.jp

2．実験方法Sr2CrFeAsO3-δは固相反応により, 2 段階に分けて合成した. 一次焼成では Fe, As の粉末を組成比 Fe:As = 1:1 で混合磨砕し石英ガラスに減圧封管した後, 熱処理を行い FeAsを合成した. 二次焼成では, SrO, Cr2O3, Cr そして一次焼成で得られた FeAs を Sr2CrFeAsO3-d(d = -0.10, 0, 0.20, 0.40)となるような化学量論比で秤量し, 封入した. 焼成は電気炉で1030-1330 ℃で 20-40 時間保持したあと炉冷もしくは徐冷し試料を合成した.
得られた試料に, Cu Kα線源を用いた粉末 X 線回折(XRD)の測定と格子定数の算出, 銀電極を用いた四端子法による電気抵抗率の温度依存性, 超伝導量子干渉計(SQUID)を用いた磁化測定による自発磁化の温度依存性,
57
Fe メスバウア分光測定(57Co 線源)による Fe サイトの磁性を
調べた.
420

50

 = 0.18

30

MS (10 B/F.U.)

30

-3

-3

MS (10 B/F.U.)

1．研究背景と目的
鉄系超伝導体は FePn 層(Pn = P, As)などのキャリア伝導層と, それを挟むキャリアブロック層から構成される結晶構造を示す. そのうち化学組成 Ae2TMFePnO3- (Ae: アルカリ土類
金属元素, TM: Sc, V, Al, Pn: P, As, Sb)は 21113 と呼ばれる結晶形に分類され, これに分類される Sr2VFeAsO3-δは 37.2
K(onset)の超伝導転移温度(TConset)を示す[1]が, この超伝導性の制御要因として「結晶格子内の酸素欠損」[2]が報告されている.
一方, 同じ 21113 の結晶形に属する Sr2CrFeAsO3-δは先行報告において仕込み酸素欠損量 d = 0 の試料が合成されているが, 超伝導は示さない[3, 4]. 本研究では, 酸素欠損
を仕込み量で制御し, Sr2CrFeAsO3-δの酸素欠損に因る輸送現象の変化を明らかにする. 本稿では, 仕込み酸素欠損量を d, 格子定数と酸素欠損量の線形関係を仮定して求めた酸素欠損量をδとして区別する.

0
0

20
0

100

30

T (K)

200

60

300

T (K)

Fig. 2 Temperature (T) dependence of observed Ms of
Sr2CrFeAsO3- δ [ δ = 0.18]. The plots indicate observed
values. The blue arrow and the red arrow indicate minimum
value (TminMs) and maximum value (TmaxMs), respectively. The
black arrow indicated the temperature under which TMs
occurs.
3．結果
XRD 測定の結果より, 試料(d = -0.10, 0, 0.20, 0.40)は主相として Sr2CrFeAsO3-δを含む.
電気抵抗率測定の結果を Fig. 1 に示す. δ = 0.18, 0.20の試料では, 32 K, 53 K より低い温度で電気抵抗率は増加す
る. 一方δ = 0.025, 0.090, 0.120 の試料では, 52, 45, 38 K
より低い温度で電気抵抗率は減少する.
δ = 0.18 の試料の, 自発磁化(MS)温度依存性を Fig. 2に示す. 試料は T = 121 K 以下の温度で有限の MS を示し,
温度の減少に伴い増大する.
δ = 0.18 の 57Fe メスバウアスペクトル 40-300 K においてFeAs の副格子は非磁性である. しかしながら, ～30 K 以下
では磁気秩序が存在し, スピン密度波(SDW)[5]と考えられる.

 = 0.02500ρ (mΩ cm)4．結論
酸素欠損量δ = -0.13 – 0.48 の Sr2CrFeAsO3-δを合成した. δ = 0.18, 0.20 の試料では, 32, 53 K において電気抵抗率の最小値を示し, δ = 0.025, 0.090, 0.120 の試料では, 52,
45, 38 K にそれぞれキンクが存在する. 磁化測定の結果, δ= 0.18 の試料は 121 K 以下で自発磁化 MS を持ち, 33 K において極大, 6 K において極小を示す. 57Fe メスバウアスペクトルより, δ = 0.18 の試料の FeAs 副格子は, 40-300 K において非磁性, ～30 K 以下で SDW 相を示す.

5020

 = 0.20

 = 0.090

0

0
0

240

100

200

300

 = 0.12

0
0

100

200

300

T (K)

Fig. 1 Temperature (T) dependence of resistivity (ρ) of
Sr2CrFeAsO3-δ[δ = 0.025, 0.090, 0.120, 0.180 and 0.20].
The solid lines (red) indicate observed values during theheating. The downward red arrows indicate temperatures of ananomalous kink in the ρ-T curve(Tanom). The upward blue
arrows indicate minimum value(Tmin).

参考文献
1. X. Zhu, et al.: Physical Review B, Vol. 79 (2009) p. 220512
2. F. Han, et al.: Science China Physics, Mechanics &Astronomy, VOL. 53 (2010) p. 1202
3. H. Ogino et al.: Superconductor Science and Technology,
Vol. 22 (2009) p. 085001
4. M. Tegel, et al.: Zeitschrift Fur Anorganishce undAllgemeine Chemie, Vol. 635 (2009) p. 2242
5. E. Fawcett et al.: Reviews of Modern Physics, Vol. 66(1994) p.v25― 28 ―

第91回

2015年度春季低温工学・超電導学会